224 FON 



proviennent de mines qui contiennent du soufre, du phos- 

 phore, de Tarsenie, du chrome, en un mot, des substances 

 qui donnent de la fusibilité à la mine ; ou elles proviennent de 

 mines de fer carbonate , ou des fontes grises. 



Fontes blanches de laprernièreorigine.EUessoïittrès-àuTes, très- 

 cassantes, plus fusibles que les autres fontes-, elles contiennent 

 peu de carbone, beaucoup de laitier, beaucoup dephosphure 

 et d'oxide de fer qui a échappé à l'action du charbon. 

 L'existence de cet oxide dans la fonte, et le peu de car- 

 bone qui s'y trouve , sont les conséquences de la fusibilité que 

 les corps étrangers donnent à la mine ; car celle-ci , se fondant 

 promptcment, ne reste pas assez de temps en contact avec le 

 charbon pour que tout l'oxide de fer perde son oxigène, et 

 pour que le fer réduit se combine à du carbone. 



Pour traiter avantageusement les rnines qui donnent ces 

 fontes blanches , il faut les mêler à des substances qui en dimi- 

 nuent la fusibilité. La chaux en excès peut être employée avec 

 succès; elle s'empare de l'acide phosphorique , et en rend la 

 désoxigénation par le charbon très-difficile. 



Fonte blanche de la seconde origine. Elle provient des mines 

 de fer spathique. De toutes les fontes , c'est celle qui donne 

 Vacier naturel de meilleure qualité. Sa conversion en fer doux 

 est difficile. 



Fonte blanche de la troisième origine. Lorsqu'on fait refroidir 

 brusquement la fonte grise , celle-ci prend la couleur, la dureté 

 de la fonte blanche. 



Fontes noires. 



Elles sont moins dures, moins fusibles, que les fontes 

 blanches ; elles se liment très-bien ; elles sont presque tou- 

 jours ductiles; elles contiennent beaucoup plus de carbone 

 que les fontes blanches, moins de laitier, moins d'oxide de fer 

 et moins de phosphore et de chrome. Il est évident que, moins 

 une mine sera fusible, plus de temps l'oxide de fer sera ex- 

 posé au contact du carbone; par conséquent, plus il y en aura 

 de réduit, plu» les circonstances seront favorables pour que 

 le fer absorbe du carbone , et pour que le laitier se forme et se 

 sépare d'avec la fonte. 



Fontes grises. 



Elles se rapprochent beaucoup des fontes noires; elles 



